268 



Gesaiiimtsitzung vom 16. Februar. — Mittheilung vom 2. Februar. 



blau 



roth weiss blau 



Benierkunijen 



Nickeloxyd. 



24.27114-28.571 + 29.88+33.661 2.18 I 2.23 I 2.39 11 Durch ziemlich starkes Glühen 

 II { I I ' l! eines Nickelprismas erhalten. 



Wismutlioxyd. 



Durch ziemlich starkes Glühen 

 eines Wismuthprisnias erhal- 

 ten. Die Dispersion war ge- 

 ring, so dass sie nicht mit 

 Sicherheit bestimmt werden 

 konnte. 



Kupferoxyd. 



12.72 II + 20.75 I + 23.44 I + 27.71 I 2.63 I 2.84 [ 3.18 II Dui-ch schwaches Glühen eines 

 II I I I I I II Kupferprismas erhalten. 



Platin mit Platinoxyd gemischt. 



Die durch Zerstäuben eines galvanisch glühenden Platinblechs 

 hergestellten Prismen sind ein Gemisch von metallischem Platin und 

 Oxydationsstufen des Platin, die wie oben angegeben, erst dm-ch 

 Erwärmen in reines Platin übergeführt werden. 



Da die Zusammensetzung bei den verschiedenen Prismen jeden- 

 falls eine verschiedene ist, so hat es wenig Interesse die Brechung 

 in diesen Gemischen zu bestimmen. Ich führe nur einige Werthe 

 an, da die Exponenten aussergewöhnlich gross sind. 



Die Differenzen in den Werthen von n bei beiden Prismen über- 

 steigen hier weit die Beobachtungs fehler; es ist jedenfalls der Pro- 

 centgehalt des zweiten Prismas an Oxyd grösser als der des ersten. 

 Bemerkonswerth ist, dass sich hier eine ziemlich starke anomale 

 Dispersion zeigt; ob dieselbe duirli das beigemengte Platin bedingt 

 ist, oder dem Platinoxyd zukommt, lässt sich nicht entscheiden. 

 Die Oxyde von Fe, Ni, Cu, Bi zeigen nach den obigen Beobach- 

 tungen nonnale Dispersion. 



